A SATURATION EN VALEUR ABSOLUE. 193 



dorme donc pas lieu à une grande incertitude. Il est 

 assez remarquable que pour l'intensité d'aimantation 

 à saturation spécifique, ces trois substances se rangent 

 dans l'ordre inverse de leur pureté probable. Des 

 erreurs d'expériences expliquant ces divergences me 

 paraissent devoir être exclues. Il est possible que la 

 densité plus grande qui restreint l'influence des discon- 

 tinuités internes explique la saturation plus élevée du 

 premier fer. Quant au troisième, Gumlich ' déjà avait 

 trouvé sur un autre échantillon une valeur anormale- 

 ment élevée du champ coercitif et en avait conclu à la 

 présence probable de gaz dissous. En résumé, la 

 valeur c = 217, augmentée un peu de celle du fer 

 de Kohlswa pour tenir compte des impuretés, est 

 probablement exacte à 0,5 pour cent près. C'est aussi 

 à cette valeur prés que l'on peut estimer que l'intensité 

 d'aimantation à saturation d'une substance est une 

 quantité définie. 



Avec la densité 7,862 trouvée pour le fer de 

 Kohlswa, cette valeur donne 



I = 1706 à 19' 



Nickel 



Le nickel a été sur demande spéciale fourni à un très 

 haut degré de pureté par Merck. Reçu sous forme 

 pulvérulente, il a été fondu en lingot dans une nacelle 

 en magnésie, plongée dans un courant d'azote, au 

 moyen du four électrique à résistance, puis tourné 

 sous forme d'ellipsoïde. Cette dernière opération a été 



i E. Gumlich. Ber. Deutsch. Phya. Ges.. t. VI, p. 371; 1908. 



